( 211 ) 



valle des deux disques. Chaque fois qu'on répéta l'expérience, elle donna 

 le même résultat. 



» Dans cette expérience, le cuivre s'oxydait fortement; pour décider 

 si cette oxydation jouait ou non un rôle dans le phénomène, je refis l'ex- 

 périence dans de l'azote pur. Un tube de porcelaine, vernissé en dedans 

 et en dehors, portait mastiquées à ses deux extrémités des garnitures métal- 

 liques, constamment refroidies par une circulation d'eau. A chacune 

 d'elles était fixée une colonne de platine, dirigée vers l'intérieur du tube, 

 suivant l'axe de celui-ci; ces deux colonnes se terminaient respectivement 

 par des disques de platine et de cuivre, qui se trouvaient ainsi disposés en 

 regard l'un de l'autre au milieu du tube. On commençait par faire passer 

 dans le tube, pendant douze heures, un courant lent d'azote pur, préparé 

 par le procédé de M. Schlœsing, puis on chauffait au rouge vif pendant 

 quatre ou cinq heures. Invariablement, on constata le transport du cuivre; 

 en même temps, le disque de cuivre était manifestement corrodé : sa sur- 

 face, restée parfaitement brillante, laissait entrevoir les facettes mises à nu 

 d'une cristallisation intérieure. On conclut de cette expérience que l'oxy- 

 gène ne joue aucun rôle dans le phénomène. 



» Pour savoir s'il en était de même pour l'azote, je répétai l'expérience 

 dans de l'hydrogène pur. Cette fois, le résultat fut toujours négatif : l'expé- 

 rience, répétée à plusieurs reprises, dans les meilleures conditions, ne 

 donna jamais lieu au moindre transport. C'est donc l'azote qui joue le prin- 

 cipal rôle dans le transport du cuivre : selon toute vraisemblance, il se 

 forme un composé direct d'azote et de cuivre, lequel vient, soit s'incor- 

 porer en totalité dans le platine, soit se décomposer en présence de celui-ci 

 en lui cédant son cuivre. 



» J'ai constaté que le composé cuivrique déposé sur le platine est disso- 

 ciable sous l'influence d'une température très élevée : ayant eu l'occasion 

 de chauffer dans de l'azote une colonne de platine recouverte de composé 

 cuivrique, j'ai constaté que celui-ci se transportait des parties les plus 

 chaudes vers les parties les plus froides de la colonne. L'existence de la 

 dissociation est encore confirmée par le fait suivant : lorsque l'on opère 

 dans une cloche oua erte, d'après le premier procédé indiqué, tandis que 

 la face du platine tournée du côté du cuivre se recouvre d'une couche 

 épaisse de composé cuivrique, la face postérieure en est dépourvue; les 

 colonnes de platine qui servent de support en sont également dépourvues 

 à la partie supérieure, tandis qu'elles en sont abondamment recouvertes 

 à leur partie inférieure. Cette distribution s'explique ainsi : dans l'intérieur 



